(i5i) 



à diminuer la teneur des fontes en soufre par l'addition de spiegel ou de 

 ferromanganèse. 



» Phosphore. — En attaquant une fonte phosphoreuse par du chlorure 

 double de cuivre et de potassium absolument neutre, le phosphore reste 

 complètement insoluble sous forme de phosphure de fer, mêlé parfois à 

 une petite quantité de phosphure de manganèse, en même temps qu'à 

 de la silice, de l'hydroxyde de silicium, du carbone et du sulfure de cuivre. 

 Le faible pouvoir magnétique du phosphure de fer ne permettant pas une 

 séparation rigoureuse à l'aide du barreau aimanté, nous avons dû, pour 

 établir sa formule, comparer et discuter un grand nombre d'analyses effec- 

 tuées sur le résidu total laissé par des fontes ou aciers très phosphoreux. 



» Pour effectuer ces analyses, le résidu est attaqué par l'acide azotique brome; la 

 solution filtrée est divisée eu deux parties : dans Tune, le fer est précipité par l'am- 

 moniaque ; on le redissout ensuite à l'aide d'acide sulfurique étendu et on le dose 

 au moyen du permanganate après réduction par le zinc; dans l'autre, on précipite 

 l'acide phosphorique par le nitromolybdate, après destruction des matières organiques 

 par l'acide chromique. 



» Nous reproduisons à titre de document les chiffres obtenus dans trois 

 essais différents : 



I. II. III. 



Fer o,o36o o,oi8o 0,01 52 



Phosphore. 0,0068 o,oo336 o,oo3o 



w II convient donc d'attribuer au phosphure de fer des fontes et aciers 

 la formule Fe'Ph, dont la composition théorique est la suivante : 



Fer 84,4 



Phosphore 1 5 , 6 



» Léopold Schneider avait déjà obtenu, dans des conditions un peu 

 différentes, un résultat identique ('). C'est aussi la formule qu'avaient 

 depuis longtemps admise Schrotter, Hvoslef et Percy pour des phosphures 

 de fer préparés au laboratoire. 



» Arsenic. — L'attaque d'une fonte ou d'un acier même très arsenical, 

 par le sel cupripotassique, provoque la dissolution complète de l'arsenic, 

 dont il ne reste pas la moindre trace dans le résidu. 



» Si l'on traite le même acier par l'acide chlorhydriquc faible et à l'abri 



(') OEslerr. ZeUsclirifl fiir Berg- und hùtUiuvesen, p. 735; 1886. 



